SE 
efectuaron a la temperatura de 65 grados, empleando una corriente cuya 
intensidad era de 1 a 1,5 amperios y la diferencia de potencial de 6 a 7 
voltios, invirtiendo en la precipitación completa de la plata unos veinticinco 
minutos. 
Cl. Winkler (1) modificó fundamentalmente el cátodo, cambiando la 
forma de cápsula, generalmente adoptada, por una tela de platino, con lo 
cual aumentaba considerablemente su superficie, deduciendo de sus inves- 
tigaciones que podrían obtenerse buenos depósitos en la cuarta parte de 
tiempo del hasta entonces invertido. Este cátodo lo utilizó J. F. Stod- 
dard (2), encontrando que la plata se depositaba amarillenta y esponjosa 
cuando la intensidad de corriente era superior a 1,5 amperios. También 
Price y Humphreys (3) emplearon este cátodo; pero los resultados obte- 
nidos fueron con error por defecto no despreciable. 
R. C. Benner (4) electrolizó rápidamente la plata en disolución ácida, 
con cátodo de mercurio y ánodo de platino estacionario, empleando una 
diferencia de potencial de 4 a 5 voltios y una intensidad de 3 a 4 ampe- * 
rios, en tiempo que variaba de quince a veinte minutos. 
no dS: Hughes y R. Withrow (5) estudiaron la naturaleza del depósito 
de plata en diferentes electrólitos, deduciendo que en todos, excepto los 
cianurados, es esponjoso cuando la electrólisis se realiza con una dife- 
rencia de potencial superior a 1,4 voltios, siendo en éstos más elevado. 
En disolución amoniacal obtuvieron buenos resultados F. A. Gouoch y 
J. P. Feiser (6), con cátodo formado por red de platino de forma cónica 
- y ánodo del mismo metal; el electrólito, constituído por oxalato argéntico 
precipitado con oxalato amónico y redisuelto en amoníaco, efectuando la 
electrólisis con una diferencia de potencial de 4 a 7 voltios y una intensi- 
dad de corriente de 0,25 a 1,5 amperios. Benner y W. H. Ros (7) deposi- 
taron cuantitativamente la plata, de disoluciones cianuradas, alcalinizadas 
con dos gramos de potasa, empleando cáfodos de red de platino y ánodo 
* de la misma substancia, estacionario, y electrolizando con una diferencia 
de potencial de 5 voltios y una intensidad de corriente de 3 amperios, in- 
virtiendo en la total precipitación, de veinticinco a treinta minutos; pero 
la relación de precipitación disminuye al aumentar la cantidad de cianuro 
(1) Ber. Deutsch. Chem. Gess., 32, 2192. 
(29) Jour. Am. Chem. Soc., 31. 385 (1909). 
(3) Jour. Soc. Chem. Ind., 29, 307. 
(4) Jour. Am. Chem. Soc., 32, 1231 (1910). 
(5) Jour. Am. Chem. Soc., 32, 1571 (1910). 
(6) Arm. Jour. Sci., 1V, 31, 109 (1911). 
£7) Jour. Am. Chem. Soc., 33, 1106 (1911). 
